18 DÉVELOPPEMENTS DES VÉGETAUX. 
En me livrant à ce travail, je ne tardai pas à constater plu- 
sieurs différences qui persistent jusqu'à l’époque de l'épuration 
complète des membranes. 
Le bois de sapin réduit en poudre par la lime, épuré par 
l'eau, l'alcool, l'éther, les acides et les alcalis faibles, puis par la 
solution concentrée de soude caustique à chaud, l'acide chlorhy- 
drique et l'eau, contenait encore des quantités sensibles de ma- 
tière incrustante et de substance azotée qui étaient interpo- 
sées dans les membranes. Celles-ci, en effet, étaient brunies par 
l'acide sulfurique; la solution aqueuse d’iode les colorait en 
jaune dans toute leur épaisseur. Calcinées avec de la potasse, 
elles laissaient dégager de lammoniaque. Enfin, la composition 
élémentaire s'éloignait beaucoup de celle qui représente la 
cellulose. On en jugera facilement par les deux analyses sui- 
vantes : 
Matière employée. ..| 3g8millig.| 417 {_ Carbone 
Eau obtenue 227 237 } D'où { Hydrogène 
Acide carbonique... .| 750 784 Oxygène 
Afin d'obtenir l’épuration complète de cette cellulose, il fal- 
lut la broyer à l’eau sous la molette, puis la traiter par un cou- 
rant de chlore, reprendre par la potasse l'acide chlorhydrique 
et l’eau. Devenue blanche alors, elle n'était plus brunie par 
l'acide sulfurique, qui la transformait à froid en dextrine; l'iode 
en solution aqueuse ne la colorait plus sous le microscope; elle 
ne dégageait plus d’ammoniaque à la calcination; enfin, dessé- 
chée à 120° dans le vide, elle donna les résultats analytiques ci- 
après indiqués : 
